einiger  natürlich  kristallisierter  Oxyde  und  Sulfide  etc. 
21 
Bei  allen  Messungen  fällt  der  Unterschied  auf,  der  sich 
in  dem  Verhalten  ein  und  derselben  Substanz  zeigt,  wenn 
sie  einmal  aus  Pulvern  in  Stabform  gepreßt,  das  andere  Mal 
aus  einem  Kristall  als  Stab  herausgeschnitten  ist.  Bei  dem 
gepreßten  Pulver  scheinen  zu  dem  Eigenwiderstand  der 
Substanz  noch  die  bekannten  Kontaktimregelmäßigkeiten  der 
einzelnen  Körner  bezw.  Kohärerwirkungen  hinzuzutreten,  und 
es  ist  nicht  möglich,  ihren  wirklichen  Widerstand  zu  messen. 
Meist  zeigen  die  gepreßten  Pulver  einen  abnorm  hohen 
Widerstand,  verglichen  mit  dem  kompakter  Kristallstücke. 
So  konnte  W.  Mönch  1  feststellen  ,  daß  die  gepreßten  Blei- 
glanzzylinder  einen  ca.  hundertmal  größeren  spezifischen  Wider- 
stand als  die  aus  den  gleichen  Kristallen  durch  Spaltung  her- 
gestellten Prismen  besitzen.  Außerdem  zeigen  die  Temperatur- 
kurven der  gepreßten  Stücke  große  Unregelmäßigkeiten,  und 
die  Widerstände  der  gepreßten  Zylinder  sind  oft  nicht  kon- 
stant, sie  ändern  sich  mit  der  Zeit  ohne  äußere  Einwirkung. 
Daher  müssen  natürliche  oder  künstliche  Kristalle  oder 
aus  dem  Schmelzfluß  erstarrte  Körper  zur  Messung  verwandt 
werden.  Allerdings  sind  auch  diese  nicht  stets  geeignet. 
In  den  Kristallen  können  fremde  Beimengungen  den  Wider- 
stand verändern.  Schon  dünne  Schichten  schlechtleitender 
Einlagerungen  vergrößern  den  Widerstand  eines  guten  Leiters 
in  der  zur  Schicht  senkrechten  Richtung  erheblich,  gutleitende 
Einlagerungen  verkleinern  ihn  in  der  zur  Schicht  parallelen 
Richtung.  Dagegen  können  geringe  Beimengungen  besser 
oder  schlechter  leitender  Substanzen ,  wenn  sie  homogen 
verteilt  sind,  nur  eine  Änderung  der  Leitfähigkeit  hervor- 
rufen, die  dem  Leitvermögen  und  dem  Prozentgehalt  dieser 
Fremdkörper  proportional  ist.  Direkte  Durchwachsungen 
eines  guten  Leiters  in  einem  schlechten  (dieses  haben  wir 
nur  beim  Zinnstein  gefunden)  verursachen  erhebliche  Fehler 
in  den  Resultaten.  Durchwachsene  Stücke  sind  aber  leicht 
daran  zu  erkennen,  daß  sie  nur  an  einzelnen  Stellen  in  der 
Richtung  der  Durchwachsung  gut  leiten.  Eine  weitere  sehr 
wichtige  Fehlerquelle  wurde  von  Herrn  0.  Weigel2  in  einer 
1  W.  Mönch,  dies.  Jahrb.  Beil.-Bd.  XX.  413.  1905. 
2  0.  Weigel,  dies.  Jahrb.  Beil.-Bd.  XXI.  325  ff.  1905. 
